Source: http://docplayer.es/52870899-Anexo-g-informe-de-ensayo-de-autocontrol-n-n-n-resistencia-a-la-traccion-de-barras-de-acero.html
Timestamp: 2018-12-16 08:52:22+00:00

Document:
ANEXO G. INFORME DE ENSAYO DE AUTOCONTROL N , N , N RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE BARRAS DE ACERO - PDF
Download "ANEXO G. INFORME DE ENSAYO DE AUTOCONTROL N , N , N RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE BARRAS DE ACERO"
Marina Moya Olivares
1 INFORME Nº ANEXO G Página 1 de 1 ANEXO G. INFORME DE ENSAYO DE AUTOCONTROL , , RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE BARRAS DE ACERO ANEXO F INFORME DE ENSAYO DE AUTOCONTROL
2 INFORME DE ENSAYO DE AUTOCONTROL Nº Acreditación LE300 Resolución exenta Nº 9111 MINVU del 21/12/2009 Resolución exenta Nº MINVU del 20/07/2016 Cliente Ingeniería Contra Incendios - IDIEM At. Sr. Sebastián Norambuena Dirección Plaza Ercilla 883, Santiago Laboratorio Laboratorio de Control de Acero - IDIEM Santiago Dirección Plaza Ercilla 883, Santiago Procedencia Material Una muestra de barra lisa de acero para hormigón armado la que fue entregada por el cliente en las dependencias de Idiem, con la identificación que se indica en la Tabla Nº1. Identificación de Peso Largo Tipo Grado Marcas en las la muestra lote barra producto barras Nº (*) (kg) (m) barra No aplica Nota Segúninformaciónproporcionadaporelsolicitantelamuestracorrespondea"EstriboPilarEje 11'- K"; extraída del Mercado de Temuco. Ensayo Tabla Nº1 Identificación de las muestras Se realizaron ensayos de tracción, de doblado ymedición de masa alas probetas indicadas en la Tabla Nº1. Procedimiento El ensayo de tracción se realizó de acuerdo al procedimiento interno SIM-PP-006 "Procedimiento para el ensayo atracción de barras de acero laminadas en caliente para hormigón armado", basado en la norma chilena NCh200.Of72 Resultados En la tabla Nº 2se indican los valores obtenidos en los ensayos de tracción ydoblado de las muestras. En la tabla Nº 3se indican los valores obtenidos de la medición de masa yresalte de las muestras. (*) Información proporcionada por el solicitante. Página 1 de 2
3 INFORME DE AUTOCONTROL Nº Tabla Nº 2 Resultado de los ensayos de tracción y doblado Probeta Id. Fluencia (1) Máxima Relación Fu/Fy Tipo de rotura Ubicación de la rotura Alargamiento Lo=200 mm Doblado en frío Fy Fu Dentro 1/3 a=90º (4) (MPa) (MPa) (D/F) (2) central (S/N) (3) (%) (B/M) D S 17.0 Notas (1) La carga de fluencia se determinó para 0.2% de deformación permanente. (2) D= Dúctil; F= Frágil (3) S= Si; N= No (4) En el doblado "B" indica bueno (no se producen grietas finas orotura) y"m" indica malo (se producen grietas finas orotura). El doblado se realiza dejando un nervio longitudinal en la parte exterior de la probeta. (5) Tipo de probeta utilizada en el doblado barra de acero de sección circular al estado de laminación; la longitud de la probeta es tal que permite efectuar el doblado libre. (6)Ángulo de resaltes Temperatura ensayo de tracción Temperatura ensayo de doblado Desviación a normas de ensayo 15.2 ± 0.1 ºC ± 0.1 ºC NCh200 Of.72 "Productos metálicos - Ensayo de tracción" Temperatura ensayo de Tracción Tipo de máquina utilizada en el ensayo Tipo de mordazas utilizadas en el ensayo Probeta 1 Declaración Id. 6 MFL Systeme (600 kn) Cuña Mecánica Tabla Nº3 Medición de resaltes y masa Masa Espaciamiento Altura Ancho base resaltes resaltes resaltes (kg/m) Zona sin resaltes El presente informe no es una certificación de lotes o partidas de barras de acero y los resultados obtenidos son válidos sólo para las muestras identificadas en este informe. Fecha Producción -- Fecha Ensayo Tracción 28/07/2016 Fecha Informe 28 de Julio de 2016 Doblado Dimensional 27/07/2016 CAROL ORTEGA PARRAGUEZ Validador Laboratorio Control de Acero ROBERTO RODRÍGUEZ CONTRERAS Jefe Unidad Laboratorio Control de Acero PKC/cop Página 2 de 2
4 Para verificar este documento ingrese a http//repositorio.idiem.cl El código del documento es utl5trd5nb
5 INFORME DE ENSAYO DE AUTOCONTROL Nº Acreditación LE300 Resolución exenta Nº 9111 MINVU del 21/12/2009 Resolución exenta Nº MINVU del 20/07/2016 Cliente Ingeniería Contra Incendios - IDIEM At. Sr. Sebastián Norambuena Dirección Plaza Ercilla 883, Santiago Laboratorio Laboratorio de Control de Acero - IDIEM Santiago Dirección Plaza Ercilla 883, Santiago Procedencia Material Una muestra de barra lisa de acero para hormigón armado la que fue entregada por el cliente en las dependencias de Idiem, con la identificación que se indica en la Tabla Nº1. Ensayo Tabla Nº1 Identificación de las muestras Identificación de Peso Largo Tipo Grado Marcas en las la muestra lote barra producto barras Nº (*) (kg) (m) barra No aplica Nota Según información proporcionada por el solicitante la muestra corresponde a"armadura principal Pilar Eje 11'-K"; extraída del Mercado de Temuco. Se realizaron ensayos de tracción, de doblado ymedición de masa alas probetas indicadas en la Tabla Nº1. Procedimiento El ensayo de tracción se realizó de acuerdo al procedimiento interno SIM-PP-006 "Procedimiento para el ensayo atracción de barras de acero laminadas en caliente para hormigón armado", basado en la norma chilena NCh200.Of72 Resultados En la tabla Nº 2se indican los valores obtenidos en los ensayos de tracción ydoblado de las muestras. En la tabla Nº 3se indican los valores obtenidos de la medición de masa yresalte de las muestras. (*) Información proporcionada por el solicitante. Página 1 de 2
6 INFORME DE AUTOCONTROL Nº Tabla Nº 2 Resultado de los ensayos de tracción y doblado Probeta Id. Fluencia (1) Máxima Relación Fu/Fy Tipo de rotura Ubicación de la rotura Alargamiento Lo=200 mm Doblado en frío Fy Fu Dentro 1/3 a=90º (4) (MPa) (MPa) (D/F) (2) central (S/N) (3) (%) (B/M) D S 25.0 Notas (1) La carga de fluencia se determinó como límite superior de fluencia. (2) D= Dúctil; F= Frágil (3) S= Si; N= No (4) En el doblado "B" indica bueno (no se producen grietas finas orotura) y"m" indica malo (se producen grietas finas orotura). El doblado se realiza dejando un nervio longitudinal en la parte exterior de la probeta. (5) Tipo de probeta utilizada en el doblado barra de acero de sección circular al estado de laminación; la longitud de la probeta es tal que permite efectuar el doblado libre. (6)Ángulo de resaltes Temperatura ensayo de tracción Temperatura ensayo de doblado Desviación a normas de ensayo 15.4 ± 0.1 ºC ± 0.1 ºC NCh200 Of.72 "Productos metálicos - Ensayo de tracción" Temperatura ensayo de Tracción Tipo de máquina utilizada en el ensayo Tipo de mordazas utilizadas en el ensayo Probeta Id. 1 Declaración 16 MFL Systeme (600 kn) Cuña Mecánica Tabla Nº3 Medición de resaltes y masa Masa Espaciamiento Altura Ancho base resaltes resaltes resaltes (kg/m) 1.54 Zona sin resaltes El presente informe no es una certificación de lotes o partidas de barras de acero y los resultados obtenidos son válidos sólo para las muestras identificadas en este informe. Fecha Producción -- Fecha Ensayo Tracción 28/07/2016 Fecha Informe 28 de Julio de 2016 Doblado Dimensional 27/07/2016 CAROL ORTEGA PARRAGUEZ Validador Laboratorio Control de Acero ROBERTO RODRÍGUEZ CONTRERAS Jefe Unidad Laboratorio Control de Acero PKC/cop Página 2 de 2
7 Para verificar este documento ingrese a http//repositorio.idiem.cl El código del documento es C3VfxhM5c6
8 INFORME DE ENSAYO DE AUTOCONTROL Nº Acreditación LE300 Resolución exenta Nº 9111 MINVU del 21/12/2009 Resolución exenta Nº MINVU del 20/07/2016 Cliente Ingeniería Contra Incendios - IDIEM At. Sr. Sebastián Norambuena Dirección Plaza Ercilla 883, Santiago Laboratorio Laboratorio de Control de Acero - IDIEM Santiago Dirección Plaza Ercilla 883, Santiago Procedencia Material Una muestra de barra lisa de acero para hormigón armado la que fue entregada por el cliente en las dependencias de Idiem, con la identificación que se indica en la Tabla Nº1. Identificación de Peso Largo Tipo Grado Marcas en las la muestra lote barra producto barras Nº (*) (kg) (m) 1 T3 Eje C barra No aplica Nota Según información proporcionada por el solicitante la muestra corresponde aun Estribo de un Pilar del primer nivel, ubicado en el Eje C', entre los Ejes 5-6"; extraída del Mercado de Temuco. Ensayo Tabla Nº1 Identificación de las muestras Se realizaron ensayos de tracción, de doblado ymedición de masa alas probetas indicadas en la Tabla Nº1. Procedimiento El ensayo de tracción se realizó de acuerdo al procedimiento interno SIM-PP-006 "Procedimiento para el ensayo atracción de barras de acero laminadas en caliente para hormigón armado", basado en la norma chilena NCh200.Of72 Resultados En la tabla Nº 2se indican los valores obtenidos en los ensayos de tracción ydoblado de las muestras. En la tabla Nº 3se indican los valores obtenidos de la medición de masa yresalte de las muestras. (*) Información proporcionada por el solicitante. Página 1 de 2
9 INFORME DE AUTOCONTROL Nº Tabla Nº 2 Resultado de los ensayos de tracción y doblado Probeta Id. Fluencia (1) Máxima Relación Fu/Fy Tipo de rotura Ubicación de la rotura Alargamiento Lo=200 mm Doblado en frío Fy Fu Dentro 1/3 a=90º (4) (MPa) (MPa) (D/F) (2) central (S/N) (3) (%) (B/M) 1 T3 Eje C D N 14.0 Notas (1) La carga de fluencia se determinó para 0.2% de deformación permanente. (2) D= Dúctil; F= Frágil (3) S= Si; N= No (4) En el doblado "B" indica bueno (no se producen grietas finas orotura) y"m" indica malo (se producen grietas finas orotura). El doblado se realiza dejando un nervio longitudinal en la parte exterior de la probeta. (5) Tipo de probeta utilizada en el doblado barra de acero de sección circular al estado de laminación; la longitud de la probeta es tal que permite efectuar el doblado libre. (6)Ángulo de resaltes Temperatura ensayo de tracción Temperatura ensayo de doblado Desviación a normas de ensayo 15.4 ± 0.1 ºC ± 0.1 ºC NCh200 Of.72 "Productos metálicos - Ensayo de tracción" Temperatura ensayo de Tracción Tipo de máquina utilizada en el ensayo Tipo de mordazas utilizadas en el ensayo Probeta 1 T3 Eje C-3 Declaración Id. 6 MFL Systeme (600 kn) Cuña Mecánica Tabla Nº3 Medición de resaltes y masa Masa Espaciamiento Altura Ancho base resaltes resaltes resaltes (kg/m) Zona sin resaltes El presente informe no es una certificación de lotes o partidas de barras de acero y los resultados obtenidos son válidos sólo para las muestras identificadas en este informe. Fecha Producción -- Fecha Ensayo Tracción 28/07/2016 Fecha Informe 28 de Julio de 2016 Doblado Dimensional 27/07/2016 CAROL ORTEGA PARRAGUEZ Validador Laboratorio Control de Acero ROBERTO RODRÍGUEZ CONTRERAS Jefe Unidad Laboratorio Control de Acero PKC/cop Página 2 de 2
10 Para verificar este documento ingrese a http//repositorio.idiem.cl El código del documento es bmzdvunzh9
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS BARRAS DE REFUERZO DE ACERO RECTAS CON RESALTE, LAMINADAS EN CALIENTE, PARA HORMIGÓN ARMADO, QUE SE COMERCIALIZAN EN EL MERCADO MINORISTA EN LAS CIUDADES
PARTE 2: : Ensayo de flexión
INFORME ELECTRÓNICO DE ENSAYO N 666685 66685-02 Ensayos mecánicos a un panel estructural termo-aislante (SIP) de 92 mm de espesor con núcleo de poliestireno expandido y revestimientos de tableros OSB de
Finalidad del ensayo: Resistencia al fuego de un elemento de construcción vertical.
INFORME DE ENSAYO OFICIAL DIGITAL Nº 709.478 SII Nº 1368 / RF / 2011 Acreditación LE 302 Inscripción MINVU Res. Nº 9111 del 21-12-2009. Res. Ex. Nº 8296 del 15-12-2010. Finalidad del ensayo: Resistencia
NCh Hormigón Ensayo de tracción por hendimiento
Hormigón Ensayo de tracción por hendimiento NCh1171/1:2012 RESUMEN DE ESTUDIO DE NORMA Consulta pública Observaciones Organizaciones 15 2 Estudio observaciones Aceptadas No aceptadas 6 9 No aceptadas Forma
CI 62 C FIERRO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CAPITULO 4
CI 62 C PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CAPITULO 4 FIERRO 1 Hº en masa: Buena resistencia a la compresión Mala resistencia a la tracción Mal desempeño a tracción y flexión Refuerza con barras de
NTE INEN 113 Sexta revisión 2015-xx
Quito Ecuador NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 113 Sexta revisión 2015-xx PLANCHAS DE ACERO AL CARBONO PARA LA FABRICACIÓN DE CILINDROS SOLDADOS PARA GAS LICUADO DE PETRÓLEO. REQUISITOS. CARBON STEEL
COPIA / EN-01-R0 División Ingeniería Estructural y Geotécnica Área Ingeniería Estructural
INFORME Nº 96576/1-56-EN-1-R VERIFICACIÓN DE CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONFORME A DISEÑO EDIFICIO CENTRO MAYOR CONCEPCIÓN Para: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Preparado por: DICTUC S.A. Laboratorio
Resistencia de Materiales Ensayo de tracción uniaxial
Resistencia de Materiales 15153 Ensayo de tracción uniaxial Dr. Ing. Claudio M. García-Herrera Ing. Claudio A. Bustos Universidad de Santiago de Chile (USACH) Facultad de Ingeniería - Departamento de Ingeniería
INFORME DE ENSAYO OFICIAL DIGITAL Nº 613.057 SII 1016 / RF / 2010 Acreditación LE 302 Inscripción MINVU Res. Nº 9111 del 21-12-2009 Res. Nº 3370 del 04-06.2010. Finalidad del ensayo: Resistencia al fuego
PROPIEDADES MECANICAS DE BARRAS DE REFUERZO GRADO 55 (ASTM GRADO 80)
PROPIEDADES MECANICAS DE BARRAS DE REFUERZO GRADO 55 (ASTM GRADO 80) Carlos J Mendoza E.* Carlos Aire Untiveros** Jorge A. Villegas G.*** Daniel Hernández H.*** Jorge López Roman.*** Preparado para: ARCELORMITTAL
NCh1171/1:2012. Hormigón Testigos de hormigón endurecido Parte 1: Extracción y ensayo
Hormigón Testigos de hormigón endurecido Parte 1: Extracción y ensayo RESUMEN DE ESTUDIO DE NORMA Consulta pública Observaciones Organizaciones 47 6 Estudio observaciones Aceptadas No aceptadas 20 27 No
pd 2t Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS Febrero 98 Nombre...
Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS Febrero 98 Nombre... La figura representa un tramo de oleoducto, consistente en un tubo de 1 m de diámetro interior y 2.5 cm de espesor, fabricado con un acero común de
AYUDANTÍA 1: CUBICACIONES ICC2302 INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN 1 2008 TEMARIO Cubicación partidas y subpartidas: EXCAVACIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavaciones Movimiento de tierras Relleno HORMIGÓN SIMPLE
Resistencia de Materiales I 15006
Resistencia de Materiales I 15006 Ensayo de Tracción Profesor: Claudio García Herrera Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad de Santiago de Chile Santiago, 31 de marzo de 2014 Índice 1 Introducción
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 161
NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 161 2001--31 BARRAS (Y ROLLOS) LISOS Y CORRUGADOS DE ACERO AL CARBONO E: CARBON STEEL FLAT BARS AND COILS CORRESPONDENCIA: DESCRIPTORES: producto metalúrgico; barra de acero;
INFORME Nº Revisión 0 Página 2 de 42 ÍNDICE
INFORME Nº 1.134.222 Revisión 0 Página 2 de 42 ÍNDICE 1. ALCANCE... 3 2. ANTECEDENTES... 3 2.1 DOCUMENTOS... 3 2.2 PLANOS... 3 2.3 NORMAS... 4 3. INTRODUCCIÓN... 5 3.1 ANTECEDENTES GENERALES... 5 3.2 DESCRIPCIÓN
Cámaras de inspección prefabricadas para redes públicas de alcantarillado Losas Ensayo de carga
NORMA CHILENA OFICIAL NCh1676.Of79 Cámaras de inspección prefabricadas para redes públicas de alcantarillado Losas Ensayo de carga Preámbulo El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo
CERTIFICADO CERCHAS DE CUBIERTAS DE CONDOMINIOS SOCIALES
CERTIFICADO CERCHAS DE CUBIERTAS DE CONDOMINIOS SOCIALES DICIEMBRE 2014 Calle Siete 420 B Concón +56 32 281 4327 Apoquindo 6410 of.1010 Santiago +56 9 9789 1655 2 Contenido 1 Antecedentes Generales...
PROYECTO DE PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO DE GAS CATEGORÍA : DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, MATERIALES DE INSTALACION.
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS PROYECTO DE PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO DE GAS PROTOCOLO : PC Nº 28/4:2017 FECHA : 27 de Julio del 2017 CATEGORÍA : DISPOSITIVOS, ACCESORIOS,

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución